Das Skierometer, ein Apparat zur genaueren Messung der Harte der Krystalle. 4-»} »3 



anzuschleifen und der Prüfung zu unterziehen; gelegentlich schlies- 

 sen sich dann die an kleinen Stücken erhaltenen, abweichenden 

 Daten an. Sämmllichc Zahlen sind Mittelwerthe aus 4 — 10 Versuchen 

 und es ist zu bemerken, dass die Abweichungen von diesen nicht in 

 einer Unzuverlässigkeif des Instrumentes ihren Grund finden, sondern 

 vielmehr aufs Innigste mit Structur- Verschiedenheiten zusammenhän- 

 gen, da eine und dieselbe Spitze, abwechselnd an den abweichenden 

 Stellen versucht, ausnahmslos immer dieselbe Abweichung angab. 

 Die Versuche wurden entweder in der Weise angestellt, dass jede 

 Richtung mehrfach geprüft und erst nach einer genügenden Anzahl 

 (4 — 10) von Beobachtungen zur nächsten Richtung fortgeschritten 

 wurde; oder dass der Reihe nach jede Richtung nur einmal, aber 

 derselbe Cyklus mehrmal durchgenommen wurde. Letztere Methode 

 kostet mehr Zeit, lässt aber vollkommener alle Veränderungen der 

 Spitze eliminiren, indem sie den Einfluss derselben über alle Beob- 

 achtungen gleichförmig verlheilt: erstere ist kürzer und gewährt bei 

 gehöriger Vorsicht kaum minder genaue Resultate. 

 c) Rhomboeder R. 



Nach Frankenheim liegt die grösste Härte in der längeren, 

 die geringste in der kürzeren Diagonale; nach Seebeck ist die här- 

 teste Richtung von der stumpfen Ecke gegen die spitze Seitenecke, 

 die weichste in der längeren Diagonale; nach Franz fällt das Maxi- 

 mum in dieselbe Richtung wie Seebeck angibt, das Minimum dage- 

 gen in die entgegengesetzte, während die Härte längs der längeren 

 Diagonale einen Mittelwerth behauptet. Unsere Beobachtungen 

 bestätigen völlig die letzteren Angaben ; wir erhalten nämlich die 

 Richtung von der stumpfen Ecke nach abwärts als Ausgang nehmend. 



0° (kleine Diagonale, nach abwärts) . . . 285 Centigrammes 



39° (senkrecht zur Kante) 2i>0 



51° (parallel zur Kante) 213 



90° (grössere Diagonale) 152 „ 



129° (parallel zur Kante) 137 



141» (senkrecht zur Kante) 126 „ 



180° (kleine Diagonale, nach aufwärts) ... 90 „ 



Zur Beurtheilung der Unregelmässigkeiten in diesen Verhält- 

 nissen theilen wir hier die einzelnen Beobachtungen mit, aus denen 

 die obigen Mittelwerthe gewonnen wurden. 



SiUb. d. mathein.-naturw. CI. XIII. ßd. II. Hfl. 28 



